TCVN7675-51:2015

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7675-51:2015 (IEC 60317-51:2014) về Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 51: Sợi dây đồng tròn tráng men polyurethane có thể hàn được, cấp chịu nhiệt 180 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7675-51:2015 IEC 60317-51:2014 QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC LOẠI DÂY QUẤN CỤ THỂ - PHẦN 51: SỢI DÂY ĐỒNG TRÒN TRÁNG MEN POLYURETHANE CÓ THỂ HÀN ĐƯỢC, CẤP CHỊU NHIỆT 180 Speci f ications for particular types of winding wires - Part 51: Solderable polyurethane enamelled round copper wire, class 180 L ời nói đầu TCVN 7675-51:2015 hoàn toàn tương đương với IEC 60317-51:2014; TCVN 7675-51:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chu ẩ n Quốc gia TCVN/TC/E4 D â y và cáp điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chu ẩ n Đo lường Chất lượng đề nghị , Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn IEC 60317 gồm 71 tiêu chu ẩ n, có số hiệu từ IEC 60317-0-1 đến IEC 60317-0-9 và từ IEC 60317-1 đến IEC 60317-62, đề cập đến dây đồng tròn, chữ nhật, dây nhôm tròn, chữ nhật, cách điện theo các cấp chịu nhiệt khác nhau. Bộ tiêu chuẩn TCVN 7675 (IEC 60317) đã có 25 tiêu chu ẩ n quốc gia, gồm các phần sau: 1) TCVN 7675-0-1:2007 (IEC 60317-0-1:2005), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 0-1: Yêu cầu chung - Sợi dây đồng tròn c ó tráng men 2) TCVN 7675-0-2:2011 (IEC 60317-0-2:2005), Qui định đối với c ác loại dây quấn cụ thể - Phần 0-2: Yêu cầu chung - Sợi dây đồng chữ nhật c ó tráng men 3) TCVN 7675-0-3:2008 (IEC 60317-0-3:2008), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 0-3: Yêu cầu chung - Sợi dây nhôm tr òn có tráng men 4) TCVN 7675-1:2007 (IEC 60317-1:1997), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 1: Sợi dây đồng tròn tráng men polyv i nyl ac e tal, c ấ p chịu nhiệt 105 5) TCVN 7675-2:2007 (IEC 60317-2:2000), Qui định đối với các loại dây qu ấ n cụ th ể - Phần 2: Sợi dây đồng tròn tráng men polyuretan có thể hàn được, c ấ p chịu nhiệt 130, có lớp liên kết 6) TCVN 7675-3:2007 (IEC 60317-3:2004) , Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 3: Sợi dây đ ồ ng tròn tráng men polyeste, cấp ch ịu nhiệt 155 7) TCVN 7675-4:2007 (IEC 60317-4:2000), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 4: Sợi dây đồng tròn tráng men polyuretan c ó thể hàn được, cấp chịu nhiệt 130 8) TCVN 7675-8:2007 (IEC 60317-8:1997), Qui đ ịnh đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 8: Sợi dây đồng tròn tráng men polyesterimid, c ấ p chịu nhiệt 180 9) TCVN 7675-12:2007 (IEC 60317-12:1990, amendement 1:1997, amendement 2:2005), Qui định đối với các loại dây quấn cụ th ể - Phần 12: Sợi dây đồng tròn tráng men polyvinyl acetal, cấp ch ịu nhiệt 120 10) TCVN 7675-15:2015 (IEC 60317-15:2010), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 15: Sợi dây nhôm tròn tráng men polyesterim i de, cấp chịu nhiệt 180 11) TCVN 7675-16:2011 (IEC 60317-16:1990, amendement 1:1997, amendement 2:2009), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyeste, cấp chịu nhiệt 155 12) TCVN 7675-17:2011 (IEC 60317-17:2010), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 17: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyvinyl acetal, cấp chịu nhiệt 105 13) TCVN 7675-18:2011 (IEC 60317-18:2010), Qui đ ịnh đối với các loại dây qu ấ n cụ th ể - Ph ầ n 18: Sợi d â y đồng chữ nhật tráng men polyvinyl acetal, c ấ p chịu nhiệt 120 14) TCVN 7675-20:2015 (IEC 60317-20:2013), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 20: Sợi dây đồng tròn tráng men polyuretan c ó thể hàn được, c ấ p chịu nhiệt 155 15) TCVN 7675-23:2015 (IEC 60317-23:2013), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 23: Sợi dây đồng tròn tr áng men polyesterimide có thể hàn được, cấp chịu nhiệt 180 16) TCVN 7675-26:2015 (IEC 60317-26:1990,_amendment 1:1997, amendment 2:2010), Qui định đối với các loại dây qu ấ n cụ thể - Phần 26: Sợi dây đồng tròn tráng men polyamide-imide, c ấ p chịu nhiệt 200 17) TCVN 7675-27:2008 (IEC 60317-27:1998, amendement 1:1999), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 27: Sợi d â y đồng hình chữ nhật có bọc giấy 18) TCVN 7675-28:2011 (IEC 60317-28:1990, amendement 1:1997, amendement 2 :2007), Qui định đối với các loại dây qu ấ n cụ thể - Phần 28: Sợi d â y đồng chữ nhật tráng men polyesterimid, cấp chịu nhiệt 180 19) TCVN 7675-29:2011 (IEC 60317-29:1990, amendement 1:1997, amendement 2 :2007), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 29: Sợi dây đ ồng ch ữ nhật tráng men polyeste hoặc polyester i mid có phủ polyamid-imid, cấp chịu nhiệt 200 20) TCVN 7675-42:2015 (IEC 60317-42:2010), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 42 : Sợi dây đồng tròn tráng men polyester-amide-imide, cấp ch ịu nhiệt 200 21) TCVN 7675-46:2015 (IEC 60317-46:2013), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 46: Sợi dây đồng tròn tráng men polyimide thơm, cấp chịu nhiệt 240 22) TCVN 7675-47:2015 (IEC 60317-47:2013), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 47: Sợi dây đồng chữ nhật tr áng men polyimide thơm, cấp chịu nhiệt 240 23) TCVN 7675-51:2015 (IEC 60317-51:2014), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 51: Sợi dây đồng tròn tráng men polyuretan có thể hàn được, cấp chịu nhiệt 180 24) TCVN 7675-57:2015 (IEC 60317-57:2010), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 57: Sợi dây đồng tròn tráng men polyamide-imide, cấp chịu nhiệt 220 25) TCVN 7675-58:2015 (IEC 60317-58:2010), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 58: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyamide-imide, cấp chịu nhiệt 220 QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC LOẠI DÂY QUẤN CỤ THỂ - PHẦN 51: SỢI DÂY ĐỒNG TRÒN TRÁNG MEN POLYURETHANE CÓ THỂ HÀN ĐƯỢC, CẤP CHỊU NHIỆT 180 Speci f ications for particular types of winding wires - Part 51: Solderable polyurethane enamelled round copper wire, class 180 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu cho dây quấn bằng đồng tròn tráng men có thể hàn được cấp chịu nhiệt 180 có một lớp phủ duy nhất gốc nhựa polyurethane, nhựa này có thể được biến đổi với điều kiện là không làm thay đổi b ản chất h óa học của nhựa ban đầu và đáp ứng t ấ t cả các yêu cầu qui định c ủa sợi dây. CHÚ THÍCH: Nhựa bi ế n đ ổi là nhựa trải qua một thay đ ổi hóa học hoặc chứa một hoặc nhiều ch ấ t phụ gia để t ă ng cường tính năng hoặc đặc t ính áp dụng nào đó. Dải đ ường kính danh nghĩa của ruột dẫn được đề cập trong tiêu chuẩn này là: - mức phủ 1: 0,018 mm đến và bằng 1,000 mm; - mức ph ủ 2: 0,020 mm đến và bằng 1,000 mm. Đường kính danh nghĩa của ruột d ẫn được quy định ở Điều 4 của IEC 60317-0-1. 2. Tài liệu viện dẫn C ác tài liệu viện dẫn dưới đây là cần thiết để áp dụng tiêu chu ẩ n này. Đối với các tài liệu có ghi năm công bố, ch ỉ áp dụng các bản được nêu. Đối với các tài liệu không ghi năm công bố, áp dụng bản mới nhất (kể c ả các s ửa đ ổi ). IEC 60317-0-1:2013, Speci f ications for particular types of winding w ires - Part 0-1: General requirements - Enamelled roun d copper wire (Quy định đ ối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 0-1: Yêu cầu chung - Sợi d ây đồng tròn tráng men) 1 3. Thuật ngữ, định nghĩa, lưu ý chung và kiểm tra ngoại quan 3.1 . Thuật ng ữ và định nghĩa Áp dụng 3.1 của IEC 60317-0-1. 3.2 . Lưu ý chung 3.2.1 . Phương pháp thử Trong trường hợp c ó mâu thuẫn giữa IEC 60317-0-1 và tiêu chuẩn này thì ưu tiên áp dụng tiêu chuẩn này. 3.2. 2. Dây quấn Cấp chịu nhiệt 180 là cấp nhiệt độ đòi hỏi chỉ số nhiệt độ tối thiểu là 180 và nhiệt độ sốc nhiệt tối thiểu là 200 ° C . Nhiệt độ, tính bằng ° C , tương ứng với ch ỉ số nhiệt độ này không nh ấ t thiết phải là nhiệt độ khuyến cáo cho làm việc c ủa sợi d ây mà nhiệt độ khuyến cáo này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, kể cả loại thiết b ị liên quan. 3.3 . Ki ể m tra ngoại quan Áp dụng 3.3 của IEC 60317-0-1. 4. Kích thước Áp dụng Điều 4 của IEC 60317-0-1. 5. Điện trở Áp dụng Điều 5 của IEC 60317-0-1. 6. Độ dãn dài Áp dụng Đi ề u 6 của IEC 60317-0-1. 7. Độ đàn hồi Áp dụng Điều 7 của IEC 60317-0-1. 8. Độ mềm dẻo và độ bám dính Á p dụng Điều 8 của IEC 60317-0-1. 9. Sốc nhiệt Áp dụng Điều 9 của IEC 60317-0-1, trong đó nhiệt độ sốc nhiệt tối thiểu phải là 200° C . 10. Mềm dính do nhiệt Không bị h ỏng trong vòng 2 min ở 230 ° C . 11. Khả năng chịu mài mòn (đường kính danh nghĩa của ruột dẫn từ 0,250 mm đến và bằng 1,000 mm) Sợi dây phải đáp ứng các y ê u cầu cho trong B ả ng 1. Đối với đường kính danh nghĩa trung gian của ruột dẫn, l ấ y giá trị của đường kính danh nghĩa l ớn hơn liền kề của ruột d ẫ n. Bảng 1 - Khả năng chịu mài mòn Đường kính danh ngh ĩa c ủa ruột d ẫn Mức phủ 1 Mức ph ủ 2 Giá tr ị trung b ình t ối thi ể u c ủa lực tác động đến kh i h ỏ ng Giá trị t ố i thiểu của từng phép đo lực tác động đ ế n khi hỏng Giá trị trung b ình t ối th iểu của lực tác động đến khi hỏng Giá trị tối thiểu của từng phép đo lực tác động đ ế n khi h ỏ ng mm N N N N 0,250 2 , 30 1,95 4,10 3,50 0,280 2 , 50 2,10 4,40 3,70 0 , 315 2,70 2,30 4 , 75 4 , 00 0,355 2,90 2 , 50 5,10 4 , 30 0 , 400 3 , 15 2 , 70 5,45 4 , 60 0,450 3 , 40 2,90 5,80 4 , 90 0,500 3, 65 3,10 6 , 20 5 , 25 0,560 3,90 3,30 6 , 65 5,60 0 , 630 4 , 20 3 , 55 7 , 10 6,00 0 , 710 4 , 50 3 , 80 7,60 6,45 0,800 4,80 4,10 8 , 10 6,90 0,900 5 , 20 4 , 40 8,70 7,40 1,000 5 , 60 4,75 9,30 7,90 12. Khả năng chịu dung môi Áp dụng Đi ề u 12 c ủa IEC 60317-0-1. 13. Điện áp đánh thủng Á p d ụng Điều 13 c ủa IEC 60317-0-1, trong đó nhiệt độ nâng cao phải là 180 ° C . 14. Tính liên tục của cách điện Áp dụng Điều 14 c ủa IEC 60317-0-1. 15. Chỉ số nhiệt độ Áp dụng Điều 15 của IEC 60317-0-1 trong đó chỉ số nhiệt độ tối thiểu phải là 180. 16. Khả năng chịu chất làm lạnh Không áp dụng thử nghiệm. 17. Khả năng hàn 17.1 . Yêu c ầ u chung Nhiệt độ của bể hàn phải là (390 ± 5) ° C . Bề mặt của sợi dây đã tráng thiếc phải nhẵn, không bị rỗ và không sót lại men. 17.2 . Đường k ính danh nghĩa c ủ a ruột dẫn đến và bằng 0,100 mm Thời gian nhúng tối đa là 3 s. 17.3 . Đường kính danh nghĩa c ủa ruột dẫn lớn hơn 0,100 mm Thời gian nhúng tối đa (tính bằng giây) là tích số của giá tr ị tương ứng trong bảng và đường kính danh nghĩa c ủa ruột dẫn (tính bằng milimét) nhưng tối thiểu là 3 s. Mức phủ 1 Mức phủ 2 8 s/mm 12 s/mm 18. Kết dính bằng gia nhiệt hoặc kết dính bằng dung môi Không áp dụng thử nghiệm. 19. Hệ số tổn thất điện môi Thử nghiệm theo thỏa thuận giữa người mua và nhà cung ứng. 20. Khả năng chịu dầu máy biến áp Không áp dụng th ử nghiệm. 21. Tổn hao khối lượng Không áp dụng thử nghiệm. 23. Thử nghiệm lỗ châm kim Áp dụng Điều 23 của IEC 60317-0-1. 30. Bao bì Áp dụng Điều 30 của IEC 60317-0-1. THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TCVN 10520 (IEC 60264), Bao gói của dây quấn [2] TCVN 7675 (IEC 60317), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể [3 ] TCVN 7917 (IEC 60851), Dây quấn - Phương ph á p thử nghiệm MỤC LỤC Lời nói đầu 1 . Phạm vi áp dụng 2 . Tài liệu viện dẫn 3 . Thuật ngữ, định nghĩa, lưu ý chung và kiểm tra ngoại q uan 4 . Kích thước 5 . Điện tr ở 6 . Độ dãn dài 7 . Độ đàn hồi 8 . Độ mềm dẻo và độ bám dính 9 . Sốc nhiệt 10 . Mềm dính do nhiệt 11 . Khả năng chịu mài mòn 12 . Khả năng chịu dung m ôi 13 . Điện áp đánh thủng 14 . Tính liên tục của cách điện 15 . Ch ỉ số nhiệt độ 16 . Khả năng chịu chất làm lạnh 17 . Khả n ă ng hàn 18 . Kết dính bằng gia nhiệt hoặc k ế t dính bằng dung môi 19 . Hệ số t ổ n thất điện môi 20 . Kh ả năng chịu d ầ u máy biến áp 21 . T ổ n hao khối lượng 23 . Thử nghiệm lỗ châm kim 30. Bao bì Thư mục tài liệu tham khảo 1 Đ ã có TCVN 7675-0-1:2007 (IEC 60317-0-1:2005).